Estudo da ocorrência de trinca por fadiga em tubos de aços soldados, devido ao transporte\n132 0 Descarregar agora (0)\nMostrar mais ( 131 páginas)\nDescarregar agora (132 páginas)\nJoão Mauricio Godoy\nEstudo da Ocorrência de Trinca por Fadiga em Tubos de\nAço Soldados, devido ao Transporte\nDissertação apresentada à Faculdade de Engenharia da\nUniversidade Estadual Paulista, Campus de Guaratinguetá, para obtenção do Título de Mestre em Engenharia Mecânica\nÁrea de concentração: Materiais\nOrientador: Prof. Doutor Marcelo dos Santos Pereira\nNASCIMENTO: 22 / 09 / 1954 - ITABERÁ, SP\nFILIAÇÃO Antonio Godoy\nZisa Augusta de Godoy\n1971-1973 Técnico Industrial em Metalurgia\nColégio Técnico “Dr. Demétrio de Azevedo Junior” Itapeva-SP\n1980-1985 Engenheiro Químico\nAos meus pais Antonio e Zisa.\nÀ minha esposa Maria Aos meus filhos Juliana,\nAo meu orientador e amigo Prof. Dr. Marcelo dos Santos Pereira pela orientação acadêmica e ter apontado sugestões efetivas no sentido de fundamentar o trabalho. Agradeço ainda a disposição, o entusiasmo e as conversas amenas para descontrair nos momentos certos.\nAos demais professores Doutores da Pós Graduação da FEG : Dr. Herman Jacobus Cornelis Voorwald, Dr. Valdir Alves Guimarães, Dr. Carlos Kiyan e Dr. Tomaz Manabu Hashimoto e Dra. Ana Paula Rosifini Alves Claro.\nÀ TenarisConfab, na pessoa do Engenheiro Túlio César do Couto Chipoletti, pela oportunidade e pela disponibilização de materiais e dos laboratórios para realização de toda a parte experimental.\nAo meu amigo Benedito Carlos Cavalheiro, o qual teve participação especial individualmente e com a sua equipe de trabalho dando sugestões, suporte técnico e apoio em todos os ensaios realizados, de maneira que tornou possível a realização deste trabalho.\nA Marta Regina Carrasco que participou na formatação do trabalho, na elaboração dos fluxogramas e ainda na revisão ortográfica.\n“Deus nos fez perfeitos e não escolhe os capacitados, mas capacita\nos escolhidos. Fazer ou não fazer algo só depende de nossa vontade e perseverança”. Autor desconhecido.\nGodoy, J.M. Estudo da Ocorrência de Trinca por Fadiga em Tubos de Aço Soldados, devido ao Transporte, 2008, 132p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica). Faculdade de Engenharia do Campus de Guaratinguetá, Universidade Estadual Paulista, Guaratinguetá, 2008.\nGodoy, J.M. Study of Transit Fatigue Crack in Welded Steel Pipes. 2008, 132 p. Dissertation (Master of Science in Mechanical Engineering).College of Engineering, Campus of Guaratinguetá, São Paulo State University, Guaratinguetá, 2008.\nWelded steel pipes are daily transported all over the world by truck, train or ship. Consequently, shipping damages may occur frequent and regularly. The particular damage selected for this study was fatigue cracking, that is considered as one of more critical. For this job it was studied submerged welded steel pipes manufactured according to the requirements of the technical norm API 5L(2004), and it was made a chemical, mechanical and micrographic characterization of one pipe size Ø 609.6 mm x 15.87 mm of wall thickness. The more emphasis of this study it was applied to the fatigue occurrence in welds. For this, it was made in laboratory a simulation of welded steel pipe transportation by ship, submitting lengths of 0.1 meter of the pipe to the fatigue cycles from a servo-hydraulic machine. It was possible to conclude that in submerged welded steel pipes, the weld region adjacent to the weld toe is the more critical and when the pipe positioning at the vessel result in to be the weld in contact with rigid surface, the occurrence of fatigue cracking is much probable, mainly if the handling, loading and transportation procedures were not executed as recommended by the pipes manufacturers and by the API specification.\n2- Objetivos do Trabalho\n3.1-Aço API 5L X65 para tubos soldados por arco submerso.\n3.2-Tubos de aço formados por prensagem e soldados por arco submerso.\n3.3-Estudo da zona termicamente afetada de tubos soldados por arco submerso.\n3.4-Fadiga em solda.\n3.5-Transporte de tubos de aço soldados.\n4.3.1-Ensaio de dureza\n4.3.2-Ensaio de tração\n4.3.3-Ensaio de dobramento guiado\n4.3.4-Ensaio de impacto\n4.3.5-Ensaio de CTOD\n4.4-Ensaios em escala real em anéis de tubo com comprimento de 100 mm\n4.4.1-Ensaios não destrutivos\n4.4.2-Ensaio de tensões residuais pelo método do anel\n4.4.3-Ensaio de fadiga\n5- Resultados Obtidos e Discussão\n5.3.1-Ensaio de dureza\n5.3.2-Ensaio de tração\n5.3.3-Ensaio de dobramento guiado\n5.3.4-Ensaio de impacto Charpy “V”\n5.3.5-Ensaio de CTOD.\n5.4-Ensaios em escala real em anéis de tubo com comprimento de 100 mm\n5.4.2-Ensaio de tensões residuais pelo método do anel\n5.4.3-Ensaio de fadiga\n7- Sugestões para continuação do trabalho\nFigura 1: Desenho ilustrativo representando as deflexões de um tubo\nde aço durante transporte... 25\nFigura 2: Seção transversal de uma solda por arco submerso de tubos de aço, apresentando trinca por fadiga, indicadas pelas setas... 28\nFigura 3: Desenvolvimento dos aços de alta resistência para tubos... 32\nFigura 4: Efeitos da microestrutura sobre as propriedades de tração e tenacidade... 33\nFigura 5: Microestruturas típicas dos aço API:(a) Aço X60 laminado à quente e normalizado, (b) Aço X70 laminado termomecanicamente, (c) Aço X80 laminado por laminação controlada seguida de resfriamento acelerado....35\nFigura 6: Ilustração esquemática do processo de laminação controlada, seguida de resfriamento acelerado... 36\nFigura 7: Efeitos da laminação e do resfriamento sobre sítios de nucleação na transformação da austenita... 38\nFigura 8: Processo de fabricação de tubo de aço soldado... 41\nFigura 9: Prensagem em “U”... 42\nFigura 10: Representação esquemática do efeito Bauschinger... 44\nFigura 12: Equipamento para expansão a frio... 46\nFigura 13: Equipamento de ultra-som automático... 47\nFigura 14: Diferentes áreas da ZTA... 48\nFigura 15: Carregamento cíclico... 52\nFigura 16: Ilustração do ponto de concentração de tensões em tubo de aço, no caso em que a solda está em contato com a superfície de apoio... 52\nFigura 17: Representação esquemática mostrando os estágios I e II da propagaçãode trinca de fadiga em metais policristalinos... 54\nFigura 18: Representação esquemática da evolução de uma trinca por fadiga destacando-se a zona plástica na ponta e geração de estrias na fratura... 55\nFigura 19: Conceito de mecânica da fratura: tensão e fator de intensidade de tensão... 57\nFigura 20: Propagação da trinca-Lei de Paris... 58\nFigura 21: Meios de transporte de tubos (a) Transporte por caminhão, (b) Transporte por trem, (c) Transporte por navio... 60\nFigura 22: Transporte de tubos por caminhão de maneira individual em arranjo retangiular ... 61\nFigura 24: Transporte de tubos por caminhão em feixe ou amarrado... 62\nFigura 25: Transporte de tubos soldados por trem... 63\nFigura 26: Preparação do madeiramento nos porões do navio e Carregamento; (a) preparação de madeiras no fundo do porão, (b) Preparação com madeiras nas laterais do convés, (c) Estivagem das primeiras camadas e (d) Carga já em avançado estágio de estiva... 65\nFigura 27: Deformação radial em tubo devido a carga lateral... 66\nFigura 28: Carga concentrada em pequeno comprimento de tubo, simulando tensionamento cíclico no regime elástico... 67\nFigura 29: Estado de tensão circunferencial no tubo em condição similar a apresentada na figura 28... 67\nFigura 30: Fluxograma da análise experimental... 68\nFigura 31: Croqui da retirada de corpos-de-prova do tubo N.30871... 69\nFigura 32: Diagrama de medição de dureza Vickers... 72\nFigura 33: Posição de retirada de corpos-de-prova para o ensaio de tração... 74\nFigura 34: Corpos-de-prova empregados no ensaio de tração de chapa: (a) orientação longitudinal, (b) orientação transversal... 75\nFigura 36: Corpo-de-prova cilíndrico de seção reduzida para o ensaio\nde tração de solda... 76\nFigura 37:Corpo-de-prova cilíndrico de seção reduzida com orientação longitudinal... 77\nFigura 38: Detalhe da fixação do extensômetro de corpo duplo no corpo-de-prova... 79\nFigura 39: Máquina de ensaio de tração e dobramento guiado... 80\nFigura 40: Dimensões do corpo-de-prova para o ensaio de dobramento guiado... 81\nFigura 41: Dispositivo para o ensaio de dobramento guiado... 82\nFigura 42: Corpo-de-prova para ensaio de Charpy ”V”-tipo A-ASTM E23... 84\nFigura 43: Posição de marcação do entalhe... 84\nFigura 44: Sistema de resfriamento e manutenção dos corpos-de-prova na temperatura de teste... 85\nFigura 45: Mostrador da máquina de impacto Instron Wolpert... 86\nFigura 46: Representação das áreas de fratura dúctil e frágil... 87\nFigura 48: Arranjo da máquina MTS para execução da pré-trinca: (a) arranjo para fadiga por dobramento em 3 pontos, (b) sistema de\nmonitoramento do crescimento da trinca... 89\nFigura 49: Configuração da pré-trinca por fadiga... 91\nFigura 50: Configuração da máquina MTS para confecção\nda pré-trinca... 91\nFigura 51: Arranjo da máquina MTS para fraturar os corpos-de prova: (a) vista geral, (b) detalhes dos apoios e fixação do clip-gage\n(c) tela de controle... 92\nFigura 52: Configuração da máquina MTS para a fratura do corpo-de-prova .... 93\nFigura 53: Medição da pré-trinca para validar os corpos-de-prova... 94\nFigura 54: Registros característicos de força versus deslocamento... 95\nFigura 55: Definição de Vp para cálculo do CTOD... 96\nFigura 56: Equipamento e acessórios para o ensaio por partículas\nFigura 57: Aparelho de ultra-som digital portátil e acessórios... 99\nFigura 58: Definição dos pontos para medição de M1 e M2... 100\nFigura 59: Ilustração de uma carga de 25 camadas de tubo\nFigura 60: Arranjo dos anéis para o ensaio de fadiga... 102\nFigura 61: Caracterização micrográfica do tubo: (a) Metal base, (b) Metal\ndepositado e (c) Zona termicamente afetada... 106,107\nFigura 62: Região de granulação grosseira da ZTA... 110\nFigura 63: Localização, comparação de valores e gráficos do ensaio de tração em corpos-de-prova cilíndricos de seção reduzida\nensaiados no sentido longitudinal... 111\nFigura 64: Corpos-de-prova de dobramento guiado: (a) Solda externa,\n(b) Solda interna e (c) Dobramento lateral... 113\nFigura 65: Curva da/dN do aço API 5L X65... 117\nFigura 66: Curva de crescimento da trinca versus número de ciclos... 117\nFigura 67: Ensaios não destrutivos: (a) Ultra-som, (b) Padrão\npara calibração do ultra-som e (c) Partículas magnéticas... 119\nFigura 68: Anéis do tubo Ø 609,6 x 15,87 x 100 mm posicionados para o teste de fadiga, com a solda em contato com a\nsuperfície de madeira... 121\nFigura 69: Ensaio de fadiga no anel 4: (a) início da trinca ,\n(b) crescimento estável, e (c) fratura total... 122\nFigura 70: Ensaio de fadiga no anel 5: (a) início da trinca ,\nFigura 71: Macrografia da seção transversal da solda fraturada... 123\nFigura 72: Análise por MEV da superfície da fratura por fadiga: (A)superfície interna, (B) meia espessura, e (C)\nsuperfície externa... 124\nTabela 1: Resultados de ensaios de fadiga... 26\nTabela 2: Histórico de falhas em tubos de Aço... 27\nTabela 3: Composição química do aço API 5L X65... 38\nTabela 4: Propriedades mecânicas do tubo API 5L X65...40\nTabela 5: Quantidade e tipos de corpos-de-prova retirados do tubo N.30871... 70\nTabela 6: Valores de f (a0/ w) para corpo-de-prova SEN(B)... 97\nTabela 7: Parametrização da máquina MTS para o ensaio de fadiga... 103\nTabela 8: Composição química do metal base e da solda do tubo... 104\nTabela 9: Medidas de dureza HV10... 108\nTabela 10: Ensaio de tração em corpos-de prova do tubo soldado... 108\nTabela 11: Resultados do ensaio em corpos-de-prova cilíndricos longitudinais... 110\nTabela 12: Resultados do ensaio em corpos-de-prova cilíndricos transversais... 112\nTabela 13: Ensaio de Charpy “V”-Curva de transição:Metal base, solda e ZTA... 114\nTabela 14: Dados de execução e da validação da pré-trinca de fadiga... 115\nTabela 15: Resultados de CTOD: Metal base, solda e ZTA... 116\nTabela 16: Resultados do ensaio de tensão residual-Método do anel... 120\nEquação 1: Cálculo do parâmetro de medição de trinca (Pcm)... 39\nEquação 2: Cálculo do carbono equivalente (CE)... 39\nEquação 3: Cálculo da pressão de teste hidrostático-Fórmula de Barlow... 46\nEquação 4: Cálculo do aporte de calor... 51\nEquação 5: Cálculo da vida em fadiga... 53\nEquação 6: Lei de Paris... 57\nEquação 7: Integração da equação da Lei de Paris... 59\nEquação 8: Cálculo do limite de empilhamento de acordo com API 5LW... 64\nEquação 9: Cálculo da deformação radial em tubo submetido a carga superior... 65\nEquação 10: Cálculo da tensão máxima imposta a superfície externa de tubo... 66\nEquação 11: Cálculo da dureza Vickers... 73\nEquação 12: Cálculo da % de fratura dúctil... 86\nEquação 13: Cálculo da força máxima de trincamento... 90\nEquação 14: Cálculo do valor de CTOD ()... 96\nEquação 15: Cálculo da tensão residual... 100\nABS- American Bureau and Shipping\nARBL-Alta Resistência e Baixa Liga\nASTM- American Society for Testing and Materials\nCE- Carbono Equivalente\nCTOD- Cracking Tip Open Displacement\nDNV- Det Norsk Veritas\nFEA- Finit Element Analisys\nIIW- International Institute of Welding\nKSI- Kilo Square Inch\nLCC- Laminação Controlada Convencional\nLE- Limite de Escoamento\nLR- Limite de Resistência\nMAG-Metal Active Gás\nMEV-Microscópio Eletrônico de Varredura\nMPa- Mega Pascal\nPcm- Parameter for crack measurement\nPSI- Pound Square Inch\nRA- Resfriamento Acelerado\nSAWL- Submerged Arc Welding Longitudinal\nTMC- Thermomecanically Controlled\nTMCP-Termomecanically Controled Process\nTWI- The Welding Institute\nZFL-Zonas de Fragilidade Localizadas\nZTA-Zona Termicamente Afetada\n° C- graus Celsius AF- ferrite Acicular Al- Alumínio C- Carbono\nCO2- Gás Carbonico\nCr- Cromo Cu- Cobre - CTOD\nc-Modo de fratura com ocorrência de “pop-in” m-Modo de fratura em carga máxima\nFc- Força aplicada no início de crescimento frágil de trinca\nFm- Força máxima\nFu- Força aplicada correspondente ao início de crescimento frágil de trinca\nMPa- Megapascal Mn- Manganês Mo- Molibdênio N- Nitrogênio Nb-Nióbio Ni- Níquel P- Fósforo\nPF- Ferrita poligonal\nPF(G)-Ferrita primária de contorno de grão PF(I)-Ferrita primária intragranular\nFS(A)-Ferrita secundária alinhada FS(NA)-Ferrita secundária não alinhada PSI- Libra por polegada quadrada S- Enxofre\nScir- Tensão por membrana circunferencial\nScm- Tensão por membrana compressiva\nSi-Silício Ti- Titânio V- Vanádio\nVc- Abertura aplicada no início de crescimento frágil de trinca\nVm- Abertura para carga máxima\nVp- Componente plástica de V\nAs ocorrências de trinca por fadiga em tubos de aço no transporte, desde a fábrica de tubos até o local de instalação, têm sido registradas desde a década de 1960.\nEstudos realizados por Kunert e Otegui (2004), sobre os fatores que influenciaram a ocorrência de trinca por fadiga devido a transporte em tubos de aço sem costura, e as investigações feitas pelo The Welding Institute (TWI, 1995 e 2002)\nsobres dois casos de trinca por fadiga em tubos de aço soldados, foram os estudos que motivaram o desenvolvimento deste trabalho.\nHistoricamente, tubos de aço são transportados por longas distâncias por intermédio de diferentes formas de transporte, desde as fábricas onde são produzidos até os locais onde serão instalados. É prática usual da engenharia de instalação de tubos de aço, para garantia da integridade do produto a aplicação de teste hidrostático na tubulação já instalada antes da liberação para operação (BRONGERS et al, 2000). A detecção de vazamentos durante o teste hidrostático, em conseqüência de danos nos tubos, tem levado muitos especialistas a dedicar estudos detalhados sobre as causas destes danos, porque em muitos casos, o custo para a substituição de seções da tubulação falha pode chegar a números da ordem de milhões de dólares em instalações submarinas.\nO uso constante e crescente do gás natural (DERMIRBAS, 2006) e do petróleo como fontes de energia (BALAT, 2007), faz com que grandes investimentos sejam dedicados a projetos de novos gasodutos e oleodutos, aumentando a demanda na fabricação de tubos de aço, e assim a necessidade de transporte e, conseqüentemente, o aumento da probabilidade de ocorrência de danos.\npor forças gravitacionais e inerciais. O modo no qual o tubo de aço é submetido à fadiga por tensões induzidas durante transporte está ilustrado esquematicamente na Figura 1.\nA força-peso de um tubo impõe um tensionamento regular de uma dada magnitude. Com a força agindo com amplitude vertical, o tubo é flexionado de maneira a ser solicitado alternadamente no sentido vertical e horizontal, em ambas as superfícies interna e externa. Este tensionamento alternado geralmente é o iniciador das trincas de fadiga. No passado, falhas por fadiga de transporte não foram associadas ao efeito efetivo da fadiga, e eram atribuídas frequentemente a defeitos de fabricação não propriamente detectados na linha de produção, à impactos com danos mecânicos durante o transporte e a outras causas.\nFigura 1-Desenho ilustrativo representando as deflexões de um tubo de aço durante transporte (BRUNO, 1987).\nNo ano de 1968, após seguidas falhas em testes hidrostáticos de tubulações novas, os fabricantes de tubos conduziram um grande número de experimentos para determinar a causa dos vazamentos associados a danos externos na parede ou solda dos tubos de aço (BRUNO, 1987).\nVárias simulações de defeitos foram feitas tais como: entalhes por meio de vareta de aço cilíndrica, entalhe por punção de aço, entalhe por martelo, amassamento por queda de esfera de chumbo a altas velocidades de impacto, entalhes por queda de\nSuperfície de apoio Deflexão horizontal\ntubo de altura de 4,5 metros sobre anteparos pontiagudos para provocar entalhes, entalhes por repetição de impacto por máquina de rebitar e, por último, submeter uma seção de tubo a esforço de fadiga, em máquina própria para realização deste ensaio. Todas as simulações provocaram danos na superfície dos tubos, mas somente na seção de tubo submetida à fadiga, houve a ocorrência de trinca.\nMuitas variáveis influenciam a fadiga por transporte, tais como: o número e a magnitude dos esforços cíclicos, o tamanho da área de contato, o tipo da base de apoio (madeira ou aço), o tamanho da superfície danificada e as condições ambientais. A fadiga por transporte é usualmente, mas nem sempre, acompanhada de danos superficiais tais: como abrasão, entalhes ou erosão por vibração. O meio ambiente também pode diminuir a resistência à fadiga (HARLE e BEAVERS, 1993) porque mesmo uma leve corrosão pode diminuir significantemente a vida em fadiga do tubo.\nOs tipos das vigas de apoio de tubos em transporte também tem um efeito importante na ocorrência de trinca de fadiga. Na Tabela 1, estão representados os resultados de ensaios por fadiga em seções de tubos apoiados em madeira e aço. Nestes ensaios, as cargas estáticas e cíclicas foram variadas de maneira a se ter uma larga faixa de valores. Sob tais condições, tubos apoiados em madeira apresentaram uma vida em fadiga muito maior que os tubos apoiados em aço (BRUNO, 1987).\nTabela 1-Resultados de ensaios de fadiga (BRUNO, 1987)\nEnsaio Nº Carga Estática\nCarga Cíclica (ton.)\nTipo de Apoio NºCiclos Trinca por\n1 4,1 1,7 Aço 31.900 Sim\n2 3,1 1,4 Aço 21.700 Sim\n3 2,5 1,2 Aço 35.800 Sim\n4 2,1 0,9 Aço 433.600 Sim\n5 4,3 1,9 Madeira 29.700 Não\n6 3,1 1,4 Madeira 986.600 Sim\nNa Tabela 2 são ilustrados 23 casos de incidentes registrados no período desde 1960 até 2002, representando um histórico de ocorrências de trincas por fadiga devido ao transporte (BRUNO, 1987). Dos casos reportados, verifica-se que a ocorrência se deu em tubos de vários tipos e graus de resistência, conforme a norma de fabricação API 5L (2004), fabricados por processo sem costura, soldados por processos de soldagem por resistência elétrica (ERW) e soldagem por arco submerso (SAW).\nTambém, houve ocorrência em tubos usados para perfuração de poços de petróleo, dos tipos K55 e N80, conforme a norma de fabricação API 5CT (2006). Verifica-se ainda que estão relacionados os meios de transporte por trem e navio. Relativo aos aspectos dimensionais dos casos da Tabela 2, verifica-se que:\n• A faixa de diâmetros varia de 2.3/8”até 30”;\n• A faixa de espessura varia de 0,156”(3,96mm) até 0,625” (15,87 mm);\n• A relação D/e (Diâmetro / espessura) varia de 12,5 até 88,0.\nDa Tabela 2, concluiu Bruno (1987), que prevaleceu o transporte por navio (16 casos), e a princípio não houve nenhuma fratura particularmente associada a algum tipo de tubo (soldado ou sem costura), ao grau de resistência do tubo ou ao meio de transporte. Aparentemente, também não houve relação entre o número de falhas por fadiga e a dimensão dos tubos. Entretanto, as ocorrências de falhas por fadiga são em maior número nos tubos de grande diâmetro, ou seja, de maior razão Diâmetro/ espessura, onde também o peso individual de cada tubo passa a ter relevância.\nTrincas como a ilustrada na Figura 2 (TWI, 2002) podem ser evitadas aplicando-se boas práticas de carregamento para transporte. O Instituto Americano de Petróleo (API) tem publicado boletins técnicos com práticas recomendadas para transporte de tubos de aço, de forma a evitar ou pelo menos minimizar a ocorrência de trincas por fadiga. A adoção destas técnicas pelos fabricantes de tubos, transportadores e usuários tem dado resultados positivos no sentido de evitar as ocorrências gerando forte redução de custos.\nFigura 2- Seção transversal de uma solda por arco submerso de tubos de aço, apresentando trincas por fadiga, indicadas pelas setas (TWI, 2002).\nlimites seguros para as tensões admissíveis consideradas. Isto é particularmente verdade no caso de componentes soldados, uma vez que a maioria das juntas soldadas apresentam valores de fadiga muito baixos. A microestrutura e a geometria das soldas e, em conseqüência, seus efeitos como fontes de concentração de tensões, são os itens mais importantes a serem considerados do ponto de vista do estudo da ocorrência de fadiga (MADDOX, 1989).\nNo caso de trincas por fadiga em tubos soldados devido ao transporte, as ocorrências são geralmente em áreas localizadas, a saber:\n• longitudinal ao longo das margens da solda;\n• no metal base do corpo dos tubos;\nTomando como referência as ocorrências de trinca por fadiga devido ao transporte de tubos de aço soldados, foi selecionado um tubo Ø 609,6 mm x 15,87 mm x 12.290 mm, fabricado em conformidade à norma API 5L X65. Foram realizadas caracterizações química, mecânica e metalográfica complementadas com a realização de ensaios não destrutivos e ensaio de fadiga em anéis, para obtenção de dados necessários aos seguintes objetivos:\n1- Comprovar que um tubo de aço soldado, tendo sido aprovado em todas as inspeções e testes realizados conforme a norma de fabricação API 5L, poderá estar sujeito a apresentar trinca por fadiga devido ao transporte, se os procedimentos de manuseio, carregamento e transporte não forem executados da maneira como recomendado pelos fabricantes e pela norma API.\n2- Reproduzir em escala de laboratório, a partir de anéis retirados do tubo, uma condição real de transporte marítimo,\n3- Comprovar que a ocorrência da trinca por fadiga nem sempre está associada a defeitos macroscópicos possíveis de detecção por ensaios não destrutivos.\nOs aços para tubulação na indústria do petróleo são classificados segundo a API (American Petroleum Institute) em função da aplicação, composição química e\nresistência mecânica. Os aços utilizados especificamente na fabricação de tubos para linhas de condução seguem a classificação API 5L (Specification for Line Pipe Steel).\nPor exemplo, para o aço API 5L X65, os dois últimos dígitos após a letra X especificam o limite de escoamento mínimo do material igual a 65.000 psi (448 MPa). De acordo com Gray e Pontremoli (1987), são muitas as alternativas metalúrgicas para fabricação dos aços de classificação X, podendo–se ter entre 50 e 60 opções entre os graus X70 e X80, as quais são predominantemente relacionadas às composições químicas e ao processo de laminação.\nOs projetos de tubulação para transporte de produtos de petróleo já apresentavam uma preocupação com a engenharia desde antes do início do século 20, com a demanda do uso de óleo combustível. No trabalho de Leis e Bubenik (2001), é mencionado que os primeiros oleodutos e gasodutos foram construídos a partir de 1930, devido o início do uso de gás natural associado ao desenvolvimento dos tubos de aço, assim como aos métodos de união de tubos. Isto levou rapidamente a necessidade de fabricação de tubos capazes de suportar maiores pressões internas, em diâmetros cada vez maiores. Desta forma, novos aços com alta resistência e adequados para soldagem foram desenvolvidos para facilitar a construção e, assim, evitando ou minimizando a possibilidade de falhas.\nassim, cobrir distâncias muito longas. Estes requisitos implicam em que o aço deve possuir resistência e tenacidade altas, e que o tubo deve ter geometria otimizada para assegurar transporte seguro de grandes volumes.\nO desenvolvimento do aço API 5L X65, como mostrado na Figura 3, já considerava uma mudança no processo de laminação a quente e posterior tratamento térmico de normalização, para o processo de laminação controlada do aço microligado ao nióbio e vanádio com teores cada vez menores de carbono(GRAY, 2007).\nFigura 3-Desenvolvimento dos aços de alta resistência para tubos (GRAY, 2007)\n3.1.1 - Influência da microestrutura\nOs aspectos microestruturais tais como discordâncias, contornos de grão e precipitações governam as propriedades mecânicas dos aços (FRAGIEL et al, 2005). Nos aços de baixa liga, estes aspectos são desenvolvidos durante o resfriamento na laminação, e são dependentes da taxa e da temperatura limite de resfriamento.\nNa Figura 4 está ilustrado como a combinação de diferentes tipos de microestruturas contribui para aumentar a resistência mecânica e a tenacidade dos aços, partindo de um aço normalizado grau X60, o qual foi largamente utilizado até o começo dos anos 70. Este aço tipicamente apresentava carbono (C)§0,20%, manganês (Mn)§1,55%, vanádio(V)§0,12%, nióbio (Nb)§0,03% e nitrogênio (N)§0,02% (SHIGA et al, 1981).\nFigura 4 - Efeitos da microestrutura sobre as propriedades de tração e tenacidade (SHIGA et al, 1981)\nO aço X65 laminado termomecanicamente (TMC), da Figura 4, é um aço\nmicroligado ao nióbio e vanádio que contém §0,08% de carbono. A laminação\nOs projetos futuros de tubulação de aço têm indicado a necessidade de aços com resistência mecânica e tenacidade ainda mais altas do que os atualmente em uso, os quais estavam limitados aos graus X65 (TAZ e SONMEZ, 2005) e X70 (MENDOZA et al, 1999), tanto é que no Brasil projeto especificando aço X80 já é realidade (Projeto Mexilhão da Petrobras - Tubos Ø 863,6 mm x 19,04 mm-API 5L X80). No exterior, projetos para regiões com condições adversas como no Canadá (clima ártico) e no Japão (eventos sísmicos), já especificam aço API 5L X100. A norma internacional IS0-3183, publicada em 2007, já elevou os graus do aço desde o grau X80 para mais três graus superiores X100, X110 e X120. Este incremento em requisitos mecânicos tornou-se tecnicamente possível mudando-se a matriz microestrutural de ferrita-perlita para ferrita-bainita. Comparado ao aço API X65, estes aços de graus superiores apresentam na composição química teores muito baixos de carbono (C§ 0,05%), tamanho de grão muito pequeno (ASTM 11/12), uma densidade de discordância aumentada e também diferenças nas características de precipitação.\nConforme concluído por Araújo e Sampaio (2008), a obtenção de uma microestrutura final que atenda ao conjunto de propriedades mecânicas requeridas em cada caso, passa pelo completo controle da microestrutura durante a deformação a quente e no resfriamento subseqüente do aço. O entendimento do efeito das variáveis de processamento e da relação microestrutura-propriedades é, dessa forma, a chave para o domínio da tecnologia de produção dos aços de alta e de ultra-alta resistência mecânica.\ncontrolada termomecanicamente seguida de resfriamento acelerado (Hillenbrand e Kalwa, 2002).\nFigura 5 - Microestruturas típicas dos aços API: (a) aço X60 laminado a quente e normalizado, (b) aço X70 laminado termomecanicamente, (c) aço X80 laminado por laminação controlada seguida de resfriamento acelerado (Hillenbrand e Kalwa, 2002).\n3.1.2 - Laminação controlada termomecanicamente\ngrãos de austenita durante o processo de laminação para obtenção de grãos de ferrita finos durante o resfriamento. Isto resulta em um aumento simultâneo de resistência e tenacidade e tem possibilitado a redução da quantidade de carbono nos aços de alta resistência e baixa liga (aços ARBL), melhorando a soldabilidade destes aços. Normalmente, para se obter um menor tamanho de grão de ferrita, utiliza-se laminar a austenita em temperaturas (Tnr) onde a recristalização não ocorra. Nesta região, proporciona-se a maior redução possível em intervalos de temperatura (antes do início da transformação da ferrita) para que a austenita seja deformada sem recristalizar. Relacionado ao gráfico da Figura 6, esta faixa de temperatura varia de 950°C até a temperatura Ar3 (abaixo desta haverá formação de ferrita). Como o tempo para\nrecristalização entre os passes é insuficiente, pode-se obter grãos de ferrita, no resfriamento posterior, com tamanhos da ordem de 3 a 6 μm. O processo metalúrgico que ocorre durante a laminação controlada termomecanicamente seguida de resfriamento acelerado pode ser entendido a partir do diagrama esquemático representado na Figura 6 (SHIGA et al, 1981).\nFigura 6 - Ilustração esquemática do processo de laminação controlada, seguida de resfriamento acelerado (SHIGA et al, 1981).\n1-Durante a laminação, maximizar a formação de sítios para a transformação da austenita.\n2-No resfriamento, maximizar a taxa de nucleação durante a transformação, por meio da imposição de adequado grau de super-resfriamento da austenita e obter uma combinação ótima entre os constituintes microestruturais presentes.\nA Figura 7 mostra os efeitos do tipo de laminação e de taxa de resfriamento sobre a transformação da austenita. Na laminação a quente convencional, a nucleação da ferrita ocorre sempre nos contornos de grão da austenita recristalizada. No caso da austenita deformada, obtida por laminação controlada, tomam-se três mecanismos que aumentam a taxa de nucleação durante a transformação e, consequentemente, promovem o refino da microestrutura final (TANAKA, 1995). O primeiro mecanismo é o aumento da área dos contornos dos grãos austeníticos. O segundo é o aumento do potencial de nucleação nos contornos devido à introdução de ressaltos (ledges). Os\nressaltos, formados a partir do escorregamento de discordâncias ao longo de determinados planos de escorregamento durante a deformação, exibem energia de ativação para nucleação bem inferior à de regiões planas do contorno. Por último, ocorre a formação de sítios adicionais de nucleação associados à subestrutura de deformação da austenita. Essas subestruturas, caracterizadas por uma elevada densidade de discordâncias emaranhadas, favorecem a nucleação devido ao seu campo de tensões. Os principais sítios desse tipo são as bandas de deformação e os contornos de maclas (ARAÚJO e SAMPAIO, 2008).\nda fração de constituintes formados em temperaturas mais baixas. Controlando-se a taxa de resfriamento e as temperaturas de início e final de resfriamento, é possível selecionar os constituintes que serão formados e, conseqüentemente, obter as propriedades mecânicas desejadas (MASTROSOV, 2007).\nFigura 7-Efeitos da laminação e do resfriamento sobre sítios de nucleação na transformação da austenita (ARAÚJO e SAMPAIO, 2008)\n3.1.3-Composição química (%) típica do aço API 5L X65.\nNa Tabela 3 está apresentada a composição química especificada conforme a norma API 5L X65. Na composição química sugerida pela norma API 5L, à exceção do titânio (Ti) outros elementos de liga não são especificados. No entanto, se adicionados propositalmente, para efeito de obtenção das propriedades mecânicas especificadas, estes elementos devem ter a análise reportada.\nTabela 3- Composição Química do Aço API 5L X65 (API - Specification 5L for Line Pipes, 2004)\nElemento Químico: C S P Ti Mn (A)\n1-Para cada redução de 0,001% no percentual de carbono(C), pode-se ter um\nacréscimo de 0,05 % no percentual de manganês (Mn), acima do máximo especificado\naté um máximo de 1,5% para os graus X42 até X52, até um máximo de 1,65% para os\ngraus acima de X52 e menores que X70 e, até um máximo de 2,00% para os graus\nX70 e maiores.\n2-A soma de nióbio (Nb), vanádio (V) e titânio (Ti) representado por (A) na\ntabela 3, não deve exceder 0,15%.\n3-Quando o teor de carbono for menor ou igual a 0,12% deve ser informado o\nnúmero Pcm (1), (Parâmetro de medição de trinca), referente ao balanço químico da\ncomposição do aço em questão. Este número é sugerido para ser 0,25 %, para\nefeito de obtenção de melhores resultados de soldabilidade, minimizando a\npossibilidade de ocorrência de trinca a quente.\nPcm = C+ Si+ Mn+ Cu+ Ni+ Cr+ Mo+ V + 5B (1) 30 20 20 60 20 15 10\n4-Quando o teor de carbono é maior que 0,12 %, o Instituto Internacional de\nSoldagem (IIW) sugere CE (2), (Carbono Equivalente) 0,43.\nCE = C+ Mn/6+ (Cr + Mo + V )/ 5 + ( Ni + Cu)/ 15 (2)\n3.1.4 - Propriedades mecânicas típicas do aço API 5L X65.\nTabela 4 - Propriedades mecânicas do tubo API 5L X65 (API-Specification 5L for Line Pipes, 2004)\nBrensing e Sommer (1993), citam em seu trabalho que, já em 1825, James Whithouse patenteou o processo de fabricação de tubo soldado. Em 1931, o processo\nde soldagem de topo em 1 passe, nomeado como processo Fretz-Moon foi\nestabelecido. Na atualidade, os processos de soldagem por fusão predominam e são usados extensivamente na produção de tubos de diâmetros 323,9 mm (12 ¾”) e acima.\nOs pré-requisitos essenciais para fabricação de tubos de aço, para que cumpram os mais altos parâmetros de qualidade, são a existência de eficientes equipamentos de fabricação e tecnologias atualizadas de controle da qualidade. O registro e arquivo de dados gerados nos vários estágios de produção e os testes realizados são requisitos mandatórios da especificação API 5L (2004), sendo atualmente feito por meio de um sistema integrado. Um sistema informatizado é classificado como integrado quando engloba todos os estágios de fabricação, desde a fabricação da chapa na siderúrgica até a liberação do tubo para instalação, e assegura uma completa rastreabilidade de dados. A rastreabilidade é um requisito indispensável para que as fábricas de tubos sejam\nCHARPY "V" FRATURA\nA 0oC BATELLE A 0oC\n448 MPa 600 MPa 0,93 20% 27 J 80%\n( mínimo ) ( mínimo ) ( máximo ) ( mínimo ) ( média mínima ) ( média mínima )\nqualificadas e licenciadas por agências certificadoras e pelas companhias usuárias, como por exemplo agências como: API, Lloyds Register, Bureau Veritas, Det Norske\nVeritas e companhias como: Petrobras, Shell, ExxonMobil, Aramco, British\nPetroleum, Total, Agip, Comgas, Enagas, etc.\nNa Figura 8 está representado o fluxograma ilustrativo de uma fábrica de tubos de aço, formados por processo UO e soldados por arco submerso.\nFigura 8-Processo de fabricação de tubo de aço soldado (MOREIRA, 2007)\n3.2.2-Fabricação de tubos de aço por meio de prensagem e soldagem automática por arco submerso.\nNeste processo de fabricação as chapas de aço são pré-formadas em 3 estágios de prensagens consecutivos e distintos, sendo o 1º estágio a prensagem de bordas (Crimping plates edges), o 2º estágio a prensagem em “U” (U-ing press) e o 3º estágio\na prensagem em “O” (O-ing press). Este processo, em algumas literaturas, é\nA prensagem em formato “U”, como mostrado na Figura 9, é operacionalizada por prensa hidráulica, a qual por meio de uma matriz e uma ferramenta circular empurra a chapa entre dois suportes laterais. No instante imediatamente anterior ao fim do curso descendente da matriz, automaticamente, a distância dos suportes laterais é reduzida, de forma que seja aplicado um pequeno grau de sobreprensagem na chapa. Esta sobreprensagem tem a finalidade de compensar o efeito “mola” (spring back).\nHillenbrand et al. (2004) estudaram o efeito “mola” na prensagem em “U”, concluindo que este efeito aparece quando o aço apresenta uma faixa elástica muito grande, ou seja, nos aços com L.E. muito elevado e, que é o caso da maioria dos aços para fabricação de tubos.\nFigura 9 - Prensagem em “U”\nApós a prensagem em “U” cada chapa é introduzida na prensa “O” por meio de\numa mesa elevatória e posicionadora (conveyor). Os processos de deformação\naplicados nas prensas “U” e “O” são coordenados para assegurar que o efeito “mola” não tenha efeito e altere a abertura do cilindro formado, e que as bordas longitudinais tenham a maior regularidade possível, de maneira que na operação seguinte, onde é\nMatriz da prensa\nFerramenta Chapa em\naplicada uma soldagem provisória por processo “MAG” automático, não ocorra algum desalinhamento de bordas com degrau maior que 1,59 mm (offset). A operação de\nprensagem em “O” é fundamental para a qualidade de formação do tubo em atender os requisitos dimensionais de diâmetro, ovalização, retilinidade (empeno) após a expansão a frio. Por esta razão é que são necessárias prensas hidráulicas com capacidade de até 600 MN (60.000 Ton). No aspecto de tensões induzidas ao tubo por deformação a frio, estas operações devem estar sobre controle e, na atualidade para os aços de graus API X70 e superiores, estudos prévios utilizando ferramentas de simulação por FEA (Finit Elements Analisys) tem grande aplicação.\nOutro aspecto importante a ser mencionado é relativo ao “Efeito Bauschinger”,\ncomo ilustrado na Figura 10. Este efeito, estudado por Ratnapuli (1987), trata da queda das propriedades mecânicas dos aços API (LE e LR), em conseqüência da compressão durante as prensagens e a recuperação das mesmas pelo efeito de forças de tração durante a expansão a frio. As propriedades de tração de tubos de aço soldados são tradicionalmente medidas por meio do ensaio de tração em corpos-de-prova planos, os quais são removidos na forma do raio do tubo e aplainados para confecção dos corpos de prova. No entanto, estudos têm mostrado que devido ao efeito Bauschinger o\nFigura 10-Representação esquemática do efeito Bauschinger (RATNAPULI, 1987).\nApós a prensagem em “O” as bordas longitudinais de cada chapa são unidas por solda provisória, por meio de processo de soldagem semi-automática (processo “MAG”), a qual é uma operação preliminar a soldagem automática por processo de arco submerso, que é realizada primeiramente pelo lado interno e depois em outra estação de trabalho, pelo lado externo. É condição obrigatória estabelecida por todas as normas de fabricação de tubos de aço soldados, que, quando usado processos de soldagem por fusão elétrica, pelo menos um passe de solda seja feito pelo lado interno do tubo.\nO processo de soldagem elétrica denominado “Arco Submerso” é definido como processo no qual o arco elétrico, estabelecido entre um eletrodo metálico e a peça a soldar, fica coberto (submerso) por uma camada de material granulado, composto de uma mistura de óxidos de metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, complementados por quantidades definidas de ferro-liga, de tal forma que se tenha uma composição química definida. Durante a fusão, na operação de soldagem, parte deste material é incorporado à solda. Este material particulado é tecnicamente definido em soldagem como “Fluxo”. Conforme o processo de fabricação, o fluxo poderá ser\nacicular na região soldada aumentando a tenacidade do metal depositado (XUE et al, 2005).\nAs máquinas de solda para o processo arco submerso, usadas nas fábricas de tubos, em geral são equipadas com cabeçotes de soldagem contendo eletrodos múltiplos (2, 3, 4 ou 5 eletrodos).\nNa Figura 11, está ilustrada uma operação de soldagem por arco submerso, em máquina equipada com 4 eletrodos, sendo destacados com números de 1 à 4. Nos processos de múltiplos eletrodos (múltiplos arcos elétricos), onde cada eletrodo é alimentado por uma fonte elétrica independente (gerador de corrente contínua ou corrente alternada), é prática usual, o primeiro eletrodo estar configurado com corrente contínua e os demais em corrente alternada.\nFigura 11-Processo de soldagem por arco submerso com 4 eletrodos\nApós soldagem, é prática comum entre os fabricantes de tubos soldados, a aplicação de um ensaio não destrutivo no comprimento total da solda, em 100% dos tubos fabricados. Estes ensaios não destrutivos, são preferencialmente o ultra-som automatizado e/ou fluoroscopia (raios-X em tempo real), que têm a primeira finalidade de monitorar e controlar o processo de soldagem, e como segunda finalidade detectar qualquer defeito na solda, antes da operação de expansão à frio. Isto se faz desta forma\nporque, nas especificações de fabricação de tubos soldados, não se permite qualquer reparo por solda manual após o tubo ser expandido a frio, para evitar qualquer incremento de tensões residuais no tubo.\nA operação de expansão a frio (Figura 12) é feita em todos os tubos e tem a finalidade de conferir a cada tubo as características dimensionais (diâmetro, ovalização e retilinidade) em observância às tolerâncias especificadas para cada uma destas variáveis. O percentual de expansão aplicado é controlado para que não ultrapasse 1,5 % do diâmetro de cada tubo e, em geral, trabalha-se na faixa de 1,1 a 1,2 % para tubos até os graus API 5L X70 e na faixa de 0,8 a 0,9 % para graus API 5L X80 e maiores.\nFigura12 - Equipamento para Expansão a frio\nSeguindo no fluxo produtivo de tubos de aço soldados, há a operação de teste hidrostático, a qual é aplicada em 100% dos tubos. A pressão de teste hidrostático é calculada conforme a fórmula de Barlow, apresentada abaixo (API 5L, 2004): 2.S.T\nP = _________ onde : (3)\nP= Pressão de teste (KPa)\nS= 90 % do LE do aço utilizado ( MPa) T= espessura do tubo (mm)\nUsualmente, a técnica de ensaio não-destrutivo aplicada para assegurar a qualidade da solda quanto a detecção de defeitos é o ultra-som ( Figura 13). Para efeito de confiabilidade e repetibilidade do método, usam-se sistema automáticos com arranjo de transdutores orientados para detecção de defeitos logitudinais, transversais e oblíquos. Os sistemas automáticos ainda são equipados com sistema de registro gráfico, sistema de guia de solda automático por laser, sistema de alarme para indicar detecção de falha , falta de acoplamanto, etc (Liessem, 2002).\nNa inspeção por ultra-som, é fundamental a confecção de padrões nas mesmas dimensões dos tubos à inspecionar, para se efetuar a calibração do equipamento antes do início da obra, no decorrer desta, e depois para verificação, passando–se o padrão pelo menos 3 vezes no turno de trabalho (início, meio e fim do turno).\nFigura 13-Equipamento de ultra-som automático (Liessem, 2002)\n3.3-Estudo da Zona Termicamente Afetada de Tubos Soldados por Arco Submerso\ntambém para obtenção do cordão de solda com dimensões e qualidade adequadas. Conforme Gunaraj e Murugan (2002), em qualquer processo de soldagem a microestrutura da região soldada é afetada por consideráveis mudanças em função dos ciclos de aquecimento e resfriamento inerentes ao processo específico que se está empregando. No entanto, somente é possível a obtenção da junta soldada com propriedades adequadas se a microestrutura da zona termicamente afetada tiver propriedades adequadas.\nEm geral, alguns dos parâmetros de soldagem e algumas condições operacionais influenciam as características da microestrutura da zona termicamente afetada, e assim determinando as propriedades, tais como: dureza, tenacidade e suceptibilidade ao trincamento. Excessivo aporte de calor, por exemplo, pode conduzir na obtenção de uma zona termicamente afetada muito larga e com valores baixos de energia obtidos no ensaio de Charpy, particularmente tratando-se do processo de soldagem por arco submerso. Do ponto de vista metalúrgico, a zona termicamente afetada pode ser dividida em 4 regiões, a saber: 1- região de grãos grosseiros, 2- região de normalização, 3- região intercrítica e 4- região subcrítica, como pode ser visto na\nFigura 14 (GUNARAJ e MURUGAN, 2002) (XXXX).\nFigura 14-Diferentes áreas da ZTA (GUNARAJ e MURUGAN, 2002).\nNa prática, como recurso para um controle de propriedades nestas regiões, usa-se impor limite máximo ao aporte de calor, pois este afeta diretamente a extensão da zona de crescimento de grãos e o ciclo térmico. As mudanças de microestruturas das\nzonas intercríticas e subcríticas já são muito menores e concorrem com influência menor nas propriedades da junta soldada.\nLiessem e Erdelen-Peplpler (2004), em estudo sobre a significância da tenacidade na zona afetada termicamente da solda longitudinal de tubos de aço, abordaram o fato de que dentro da zona termicamente afetada ao longo do comprimento da solda, ocorrem regiões discretas com microestrutura propensa a apresentar baixos valores de tenacidade, e que não podem ser evitadas. Estas regiões são comumente denominadas de zonas de fragilidade localizadas (ZFL). A natureza destas zonas tem sido intensamente investigada, e seu conhecimento é amplamente explorado atualmente na tecnologia de fabricação dos aços, na laminação de chapas e na fabricação de tubos.\nA tenacidade na ZTA é melhorada pela redução dos constituintes martensita-austenita (MA) e pelo refinamento dos grãos austeníticos, mas isto não impede áreas localizadas de baixa tenacidade dentro da região de granulometria mais grosseira da ZTA. Na prática, isto tem sido amplamente aceito porque a confiabilidade estrutural de tubos soldados produzidos e inspecionados por intermédio de métodos muito precisos, mostra não apresentar influencia devido a que estas regiões de baixa tenacidade são de tamanho e localização limitadas. Isto foi comprovado por meio de numerosos programas de ensaios em escala real onde se executaram testes de Charpy, CTOD e teste Estouro (Burst Test). A conclusão destes programas de testes é que a fratura na\nZTA de tubos soldados ocorre a partir de defeito com tamanho crítico no sentido da espessura e é independente da tenacidade. Entretanto, muitas especificações de fabricação de tubos de aço, estabelecem um critério específico para os valores de tenacidade na ZTA, e no caso de falhas nestes testes, um programa de re-testes está definido para estabelecer as condições de aceitação do lote de produção.\nresfriamento que influenciam diretamente os valores de tenacidade da ZTA, quando comparados aos valores do metal de solda e do metal base.\n3.3.1-Variáveis de processo.\nAs variáveis de processo as quais afetam a geometria do cordão e a qualidade da junta soldada são: tensão do arco (V=Volts), velocidade de alimentação dos eletrodos (F=m/min), velocidade de soldagem (S=m/min) e distância bocal-peça (N=mm), são controladas independentemente de forma manual ou automaticamente por meio de programa de computador.\n3.3.1 (a)-Tensão do Arco\nGunaraj e Murugan (2002), em estudo para simular as características da zona termicamente afetada, partindo da constatação de vários pesquisadores (LINNERT, 1994, LANCASTER, 1987 e PATCHET, 1987) de que a tensão do arco (Volts) não tem efeito significante na dimensão da zona termicamente afetada, chegaram a resultados diferentes. Foi constatado que a tensão do arco (V) tem menor efeito que a velocidade de alimentação do eletrodo (F), mas, no entanto, um aumento de “V” representa um aumento no tamanho da ZTA. A explicação é dada pelo fato de que aumentando “V”, há um aumento do aporte de calor (heat imput), e assim uma redução\nna taxa de resfriamento.\n3.3.1 (b)-Velocidade de alimentação dos eletrodos\nA largura da ZTA é afetada pela variação da velocidade de alimentação dos eletrodos “F”, de maneira que um aumento de “F” representa um aumento na largura da ZTA, porque há um aumento do aporte de calor, e assim uma redução na taxa de resfriamento (GUNARAJ e MURUGAN, 2002).\nFoi comprovado por Christensen (1965), que a velocidade de soldagem “S” é o principal fator para controle do aporte de calor e da largura da ZTA. Sendo o aporte de calor inversamente proporcional à velocidade de soldagem “S”, ou seja, qualquer aumento de “S” representa um decréscimo do aporte de calor. A equação básica para cálculo do aporte de calor é:\nAC= A x V onde, (4) S\nAC= Aporte de calor (heat imput) (KJ/Cm)\nA= Corrente de soldagem (Amperes) V= Tensão do arco (Volts)\nS= Velocidade de soldagem (Cm/min)\nEsta variável é a que menos tem influência na largura da ZTA, pois, embora haja um pequeno decréscimo no tamanho da ZTA com um aumento da distância bocal-peça, este decréscimo é muito pequeno, não interferindo nas propriedades mecânicas (GUNARAJ e MURUGAN, 2002).\n3.4-Fadiga em Solda de Tubos de Aço\nConforme documento do WTIA (2006), a fadiga é definida como um dano acumulativo, localizado e permanente causado por repetidas flutuações de tensão (Figura 15), algumas vezes abaixo da máxima tensão de projeto calculada para cada caso em particular. Este carregamento cíclico pode levar a uma trinca com crescimento gradual ou às vezes a uma ruptura catastrófica da estrutura. O número de fraturas por fadiga nas falhas em serviço é contabilizado como sendo maior do que por qualquer outro mecanismo de falhas conhecido e estudado em engenharia (MADDOX, 2007).\nmecânico preliminar. As trincas são detectadas na maioria das vezes por meio do ensaio de raios X, aplicados na solda circunferencial feita no campo para união dos tubos (BRUNO, 1987).\nFigura 15-Carregamento cíclico (MADDOX, 2007)\nComponentes soldados, como é o caso de tubos, são menos tolerantes a flutuações de tensões do que componentes não soldados, por três razões:\na) Soldas podem conter defeitos internos os quais atuam como pontos iniciadores de crescimento de trinca;\nb) A geometria do cordão de solda atua como ponto de concentração de tensão e, portanto, como ponto iniciador de trinca conforme ilustrado na Figura 16, conforme análise feita por Morgan(2004) em simulação por elementos finitos de tubo de aço.\nFigura 16-Ilustração do ponto de concentração de tensões em tubo de aço soldado, no caso em que a solda está em contato com a superfície de apoio (MORGAN, 2004).\nc) Os processos de soldagem introduzem tensões residuais na região da solda, e assim contribuem nas flutuações de tensões.\nO transporte e estocagem de fluidos em tubos pode ocasionar cargas cíclicas devido a flutuação da pressão interna a qual excede a pressão normal de operação da tubulação. Nestes casos especiais, o projeto do tubo é baseado na resistência a carga dinâmica e não na resistência a carga estática (ERDELEN-PLEPPER et al, 2004).\n3.4.1-Fratura por fadiga\nA fratura por fadiga resulta do desenvolvimento progressivo de uma trinca, sob a influência de aplicações repetidas de tensões, geralmente inferiores ao limite de escoamento do material. O processo de falha por fadiga é caracterizado por três etapas distintas: (1) iniciação da trinca, onde uma pequena trinca se forma em algum ponto de alta concentração de tensões; (2) propagação da trinca, durante a qual essa trinca avança em incrementos a cada ciclo de tensões; e (3) fratura final, que ocorre muito rapidamente uma vez que a trinca que está avançando tenha atingido o seu tamanho crítico. A vida em fadiga (Nf) ou seja a quantidade de ciclos até a fratura, pode ser\nconsiderada, portanto, como sendo a soma do número de ciclos para a iniciação da trinca (Ni) e a propagação da trinca (Np) ( CALLISTER, 2005):\nNf = Ni + Np (5)\nA contribuição da etapa de fratura final para a duração total da fadiga é insignificante, uma vez que ela ocorre muito rapidamente.\n3.4.2-Mecanismos de nucleação de trincas\nestável tenha se nucleado, ela então começa a se propagar muito lentamente e, em metais policristalinos, ao longo dos planos cristalográficos com elevadas tensões de cisalhamento. A fratura final pode ter características frágeis ou dúcteis, dependendo do material envolvido e das circunstâncias das tensões e do meio.\nA Figura 17 mostra uma representação esquemática das etapas de nucleação (estágio I) e propagação (estágio II) de trinca por fadiga. Normalmente, estes pontos são pontos concentradores de tensão onde ocorre deformação plástica localizada (CALLISTER, 2005).\nFigura 17-Representação esquemática mostrando os estágios I e II da propagação de trinca por fadiga em metais policristalinos (Callister, 2005).\nda trinca. Em metais dúcteis, o crescimento cíclico da trinca pode ser considerado como um processo de intensa deformação localizada em bandas de deslizamento próximas a ponta da trinca, que leva à criação de novas superfícies de trinca por decoesão em cisalhamento. Quando a trinca e a zona de deformação plástica à frente da ponta da trinca são confinadas dentro de poucos grãos do material, o crescimento da trinca ocorre predominantemente por cisalhamento simples, na direção do sistema de deslizamento primário. À medida que a trinca vai se propagando, a zona plástica à frente da trinca engloba diversos grãos. O processo de crescimento de trinca envolve escoamento simultâneo ou alternado ao longo de dois sistemas de deslizamento. Este mecanismo de deslizamento duplo, denominado de estagio II, resulta numa propagação planar da trinca (modo I) normal ao eixo de aplicação da carga. A transição do estágio I para o estágio II do crescimento da trinca é acompanhada por uma visível mudança de comportamento à fratura, de fortemente sensível à microestrutura para praticamente insensível à microestrutura. O estágio II de crescimento da trinca por fadiga em muitas ligas metálicas, como é o caso do aço, é caracterizado pela formação de estrias, que consistem em ondulações na superfície da fratura (GODEFROID, 2003).\nFigura 18-Representação esquemática da evolução de uma trinca por fadiga destacando-se a zona plástica na ponta e a geração de estrias na fratura\n3.4.3-Teste de tenacidade em juntas soldadas\nDireção de crescimento Estágio I\nAs juntas soldadas são de particular importância quando se analisam fraturas devido às seguintes variáveis: tensões residuais, concentração de tensões, variações na microestrutura, propriedades dos materiais e ainda a possibilidade da existência de defeitos na solda.\nConforme Maddox (2007), atualmente em análise de falhas já é usual a aplicação dos conceitos de mecânica da fratura (Figura 19), e assim a preocupação com a trinca, e como esta se comporta, se torna evidente. No contexto de fadiga, a mecânica da fratura é usada principalmente para se estabelecer a taxa de crescimento segura da trinca, ou seja, até que comprimento uma trinca pode ser tolerada antes da ocorrência da fratura. Os princípios de mecânica da fratura são aplicáveis quando uma trinca ou uma falha com característica de trinca está presente, como por exemplo:\ntrinca por fadiga\npequena falha adjacente ao cordão de solda\ndefeitos planares tipo: falta de fusão, falta de penetração, trinca de hidrogênio.\nOs testes de tenacidade em juntas soldadas geralmente são significantemente mais complicados de se executar do que nos metais de base, pelas seguintes razões:\na posição da ponta da trinca é de fundamental importância para assegurar que o local correto estará sendo analisado,\npode ser difícil a extração de amostras adequadas da junta soldada em função da geometria desta,\nas tensões residuais afetam o meio pelo qual a trinca por fadiga cresce, tornando complicada a execução da pré-trinca.\nrequerida e assim o crescimento da trinca poderá também depender da combinação dos fatores: nível da tensão aplicada; do tamanho da falha e das propriedades do material (MADDOX, 2007).\nFigura 19-Conceito de Mecânica da fratura: tensão e fator intensidade de tensão (MADDOX, 2007)\n3.4.4- Propagação da trinca- Lei de Paris.\nA base para aplicação de mecânica da fratura para análise de falhas devido à fadiga é a relação estabelecida experimentalmente entre a propagação da trinca da/dN e o fator de intensidade de tensão K, baseados na faixa de tensões cíclicas, conhecida como Lei de Paris, após Paul Paris em 1930, ter estudado este tema (MADDOX, 2007).\ndA / dN = A(K)m , onde A e m são constantes do (6) material determinados experimentalmente.\ncrescimento da trinca haverá uma relação linear entre a taxa de crescimento da trinca e a variação de K (K).\nFigura 20-Propagação da Trinca-Lei de Paris (MADDOX, 2007).\nEsta relação linear é truncada em valores baixos de K pelo limiar de valores de K, abaixo do qual não há crescimento da trinca por fadiga e a altos valores de K, quando se aproxima a ocorrência de fratura. Os valores de crescimento da trinca por fadiga são obtidos tipicamente sob carga zero em tensão (R=0), sendo R definido como a razão de tensão, ou seja, a razão Kmax. / Kmin. Para carregamentos com R<0, os\nPara uma previsão do crescimento da trinca por fadiga, a Lei de Paris deverá ser integrada, e desta forma, se tem:\nA limitação do uso do fator de intensidade de tensão K para análises de fratura é pequena quando usado para análise de fadiga. Sob cargas flutuantes, o tamanho da zona plástica na ponta da trinca na região cíclica depende o dobro do limite de escoamento (devido a reversão da plasticidade) e o tamanho da zona plástica na ponta da trinca na região estática depende apenas um quarto. Como resultado disto, K é ainda de muita utilidade para caracterização do crescimento de trinca por fadiga (em tensão plana e deformação plana), mesmo sob altos ou baixos ciclos de fadiga. Esta situação é análoga à boa correlação entre a vida sob fadiga e a tensão pseudo-elástica usada para controlar deformação (MADDOX, 2007).\nOs meios de transporte de tubos de aço mais utilizados mundialmente são os do tipo: rodoviário, ferroviário e naval (Figura 21). Para cada uma destas modalidades os fabricantes de tubos possuem procedimentos, os quais recomendam práticas operativas que visam evitar a ocorrência de avarias nos tubos durante o manuseio para carregamento, durante a viagem e também durante o descarregamento. Nestas práticas operativas também estão incluídos itens de segurança para prevenção contra acidentes do pessoal envolvido diretamente ou indiretamente no transporte, assim como evitar danos materiais e ao meio ambiente.\nFigura 21-Meios de transporte de tubos: (a) Transporte por caminhão, (b) Transporte por trem e (c) Transporte por navio\n3.5.1-Transporte de tubos de aço soldados por caminhão.\nNo Brasil, o transporte por caminhão, como ilustrado na Figura 21 (a), é o mais utilizado por razões da estrutura da malha rodoviária e limitações dos meios ferroviário e naval. O transporte de tubos de aço soldados, por caminhão, é efetuado de 3 maneiras à saber:\n(c) tubos carregados em feixe ou amarrado (Figura 24).\nFigura 22-Transporte de tubos por caminhão de maneira individual em arranjo retangular\nFigura 24-Carregamento de tubos por caminhão em feixe ou amarrado\nComo medida de segurança durante a viagem é recomendado que cada caminhão tenha proteções adicionais na frente e traseira da carroceria, para evitar o deslocamento longitudinal da carga.\n3.5.2-Transporte de tubos de aço soldados por trem.\nFigura 25-Transporte de tubos de aço soldados por trem\n3.5.3-Transporte de tubos de aço soldados por navio.\nPara assegurar um transporte seguro dos tubos, os seguintes ítens devem ser aplicados:\ni- Seleção do navio\na) Ser um navio dos segunites tipos: Box Shaped, Open Hatch, Single Deck ou\nb) Não poderá ter mais que 20 anos.\nc) Ser o navio classificado pelo Lloyd’s ou classificadora naval equivalente\n(ABS, DNV, etc).\nii- Características dos porões do navio.\nsão recomendados. Porões quadrados são os mais recomendados, e porões afunilados só serão aceitos se a diferença entre a vante e a ré não exceda a 5 metros.\niii-Carpintaria nos porões.\nPara a estiva dos tubos, os mesmos deverão ser colocados sobre vigas de madeira geralmente na dimensão 3”x 6”, para evitar o contato da parede do tubo com o fundo metálico do porão. Nas laterais do porão seguindo o formato do costado, devem ser colocadas também vigas de madeiras verticais para evitar o contato com os tubos.\niv- Cuidado com os cordões de solda.\nOs cordões de solda, em hipótese alguma, deverão tocar os demais tubos ou qualquer estrutura, conforme recomendado pela norma API RP 5LW (2003).\nv- Limite de empilhamento.\nO limite de empilhamento (Figura 26) para tubos nús deve ser calculado pela seguinte fórmula, conforme estabelecido na norma API RP 5LW (2003):\n( T/ 1,4)\nN= _______________________________________________________ (8) 0,426 x (D2/t) x [(0,152 x (Lx B x W) / B ) + 1]\nN= número de camadas\nT= limite de escoamento do aço do tubo (MPa) t= espessura de parede do tubo (mm)\nL=comprimento nominal do tubo (mm)\nB= número de vigas sob a pilha de tubo ( mínimo 4 conforme recomenda a API 5LW) W= largura da viga de madeira (mm)\nFigura 26-Preparação do madeiramento nos porões do navio e carregamento: (a) Preparação com madeiras no fundo do porão, (b) Preparação com madeiras nas laterais do convés, (c) Estivagem das primeiras camadas de tubos, (d) carga já em estágio avançado de estiva.\n3.5.4-Análise das tensões impostas ao tubo sob carregamento\nQuando um tubo está sujeito a pressão interna, a tensão circunferencial é, pelo menos, duas vezes maior que a tensão longitudinal. Entretanto, o maior perigo de ocorrência de falha é quando se tem a presença de trinca longitudinal no tubo. Evidências dos casos de trinca por fadiga devido ao transporte, indicam que estas usualmente se propagam a partir de ambas as superfícies interna e externa em até 30% da espessura do tubo. Para identificar os componentes das tensões impostas ao tubo devido às operações de carregamento, as quais são praticadas usualmente e que podem provocar a trinca por fadiga em tubos de aço soldados, primeiro será considerado um modelo simplificado, como mostrado na Figura 26. Uma força vertical P, atuando sobre a superfície horizontal de um tubo, causa uma deformação radial W, e que pode ser expressada da seguinte forma (KUNERT e OTEGUI, 2004):\nW= 0,296 P R3 / E I onde, ( 9 )\nDescarregar agora (PDF - 132 páginas - 5.51MB)\ntemas relacionados : Trinca por fadiga. Fadiga - crescimento de trinca Fadiga - nucleação de trinca\nOutline : REVISÃO BIBLIOGRÁFICA Materiais e Métodos. IDENTIFICAÇÃO TIPO / ORIENTAÇÃO\n143 0 8\nEstratégia de vacinação contra a tuberculose com a vacina BCG – Normas de Orient...\nAtualmente Portugal apresenta baixo risco de infeção por tuberculose, cumprindo os critérios que estão recomendados pela OMS e UNICEF para se adotar uma estratégia de\nEstudo experimental da propagação de trinca por fadiga no aço 1045 laminado\ntrinca (variação da flexibilidade elástica do corpo de prova ou medição visual com uma luneta) e ao meio usado para calcular a taxa de propagação da trinca pelo método polinomial\nDeterminação da taxa de propagação de trinca por fadiga dos aços SAE-1050 e SAE-...\nEstudo da propagação de trinca por fadiga sob carregamento de amplitude variável\nVelocidade de Propagação de Trinca por Fadiga de Soldas Subaquáticas Molhadas: A...\nTenacidade à fratura e crescimento de trinca por fadiga de dois aços bifásicos d...\nREPOSITORIO INSTITUCIONAL DA UFOP: Estudo comparativo do comportamento de aços (...\nREPOSITORIO INSTITUCIONAL DA UFOP: Efeito de características microestruturais na...


Eudora Velvet Cristal Deo Colônia | Belezanaweb\nEudora Velvet Cristal Deo Colônia - Perfume Feminino 95ml\nEudora Velvet Cristal Deo Colônia - Perfume Feminino 95ml + Eudora Velvet Cristal Aerossol - Desodorante Antitranspirante 125ml\nEudora Velvet Cristal Deo Colônia - Perfume Feminino 95ml + Eudora Puro Algodão - Spray Corporal Perfumado 250ml\nEudora Velvet Cristal Deo Colônia - Perfume Feminino 95ml + Eudora Estojo Tecidos - Sabonetes em Barra 3x90g\nEncontre Eudora Velvet Cristal Deo Colônia na Belezanaweb. Deixa sua pele perfumada com uma fragrância floral oriental deliciosa. Compre aqui! Ver mais ❯\nDescubra mais sobre Eudora Velvet Cristal Deo Colônia\nInspirado na classe do veludo cristal para proporcionar sensações extremamente sedutoras, Velvet Cristal Deo Colônia é como se você vestisse seu corpo com um aroma delicadamente aveludado, que exala um marcante poder de charme e atração. Sensualidade e classe para você arrebatar todos os corações.\nEssa fragrância única traz toda a luz e o sabor das frutas.\nAs notas sedutoras transformam a feminilidade em conjunto com a sutileza de um floral gracioso.\nCaracterísticas Eudora Velvet Cristal Deo Colônia\nAplique nas áreas mais quentes do corpo como nuca, pescoço e pulsos e deixe secar de forma natural. Mantenha a pele bem hidratada para que o aroma fique por mais tempo na pele.\nPrecauções: Evite contato com os olhos. Não aplique em peles sensibilizadas. Suspenda o uso em caso de irritação. Este produto possui ingredientes naturais em sua fórmula que podem provocar alteração de cor quando exposto à luz e ao calor excessivo, o que não acarreta na perda de suas propriedades. Armazene o produto bem fechado e protegido da luz e do calor excessivo. Mantenha longe do alcance de crianças.


Telas Imac Jandira - Tela Imac Pro - Alphamac Assistência Especializada Apple\nA telas imac Jandira danificada em decorrência de diversos tipos de danos pode ser recuperada em muitos casos, o que leva o serviço de conserto especializado em computadores Apple ser uma solução econômica, pois evita que o usuário tenha de adquirir um novo equipamento. Ademais, em casos em que é necessária a realização da troca da telas imac Jandira, é feita por um produto de alta qualidade, o que faz do serviço seguro e eficiente, sendo, portanto, um investimento de excelente custo-benefício.\nProcurando assistência técnica especializada em telas imac Jandira?\nSe tem a finalidade de achar telas imac Jandira, Conheça os serviços da Alphamac e encontre a solução que está buscando ao se pensar no ramo de Assistência Técnica. São opções variadas que a empresa oferece, como assistencia tecnica apple, bateria macbook pro, teclado macbook e teclado macbook pro. Contando com profissionais qualificados e experientes, o empreendimento entende a necessidade de cada cliente, buscando a sua satisfação e confiança. Por isso, não deixe de falar conosco para esclarecer cada uma de suas dúvidas com nossos funcionários. Além do que já foi apresentado, o empreendimento também trabalha com teclado macbook air tela imac, entre outras opções. Saiba mais entrando em contato.\nPara saber mais sobre Telas Imac Jandira\nO conteúdo do texto "Telas Imac Jandira" é de direito reservado. Sua reprodução, parcial ou total, mesmo citando nossos links, é proibida sem a autorização do autor. Crime de violação de direito autoral – artigo 184 do Código Penal – Lei 9610/98 - Lei de direitos autorais.


[ 5705 mensagens ] Ir para página Anterior 1 ... 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381 Próximo\nSim parece que é verdade. O Jaime Antunes ontem na CMTV falou e explicou que o Sporting está nas lonas.\nmau. querem ver que afinal não há milagre financeiro! se não há milagre desportivo e se não houver milagre financeiro. qual é afinal o legado do BdC?\nPodem ver ao minuto 5:50 a explicação do Jaime Antunes.\nO pasquim Curral de Moinas informa, que o sporting do campo grande, procura investidores na China e que até já enviou o seu "Chief Market Relations Officer and Executive Director" (aristocracia é assim.... ) tentar encontrar um chinês que não se importe de deitar dinheiro à rua.\nPode ser que este moço consiga encontrar os dois milhões que desapareceram das contas do clube que equipa de pijama, na venda de Montero para a China.... quem sabe não se vem a tornar uma viagem proveitosa!\nAh, foda-se, não consigo parar de rir!\nQuando eu pensava que este sujeito não conseguia ser mais ridículo.\nFoda-se, mas estes dizem e fazem o que querem? O que esperam as autoridades para actuar e pô-los na linha?\nPrisão com eles, camandro!\nEntão tu não sabes que a xxxxxx, pertence à república das banana?\nAndam por aqui uns artistas benfequenses q são uns autênticos acacianos...e a Mod não põe termo a esta merda!!!\nEspero que os jogadores do Marítimo joguem com vontade de ganhar o jogo, e que o gamboa, não se faça expulsar..... que não tenham a postura dos amigos do estoril, portimonense, setubal, rio ave, boavista, chaves, aves, etc...etc...\nEquipas satélite do foculporto, que fizeram jogos amigáveis com a equipa-mãe, praticando um futebol do tipo "touch rugby"....sem placagens, sem rucks, mauls ou formações ordenadas.\nAté dava a s€€€€€€€nsação, qu€ os pobr€zinhos €stavam inf€ctados com o Trypanosoma bruc€i, o protozoário qu€ l€va a p€ssoa a um estado d€ torpor € l€targia.\nAdiós, que eu tenho mais que fazer...\nVou foder, foder, foder e foder....\nAcabou o campeonato (ou Liga NOS) e ficaram definidas as posições dos clubes, nomeadamente os que descem à segunda - Paços e Estoril. Tal como esperava e, obviamente desejava, o FCPorto sagrou-se campeão e todos reconhecem o mérito deste feito. Não só foi a equipa a terminar com mais pontos (LaPalisse) como também teve melhor score golos marcados/sofridos.\nSinceramente espero que isto seja o acordar do Dragão e que os Aliados se tornem pequenos para albergar tanta gente...e todos os anos. FOI BONITA A FESTA PÁ!!!\nO SLB superou o rival da segunda circular e conseguiu o almejado segundo lugar que poderá significar um encaixe de monta. Pelo contrario, o SCP vai penar e as consequências adivinham-se terríveis sendo que a culpa é apenas deles, em especial do mr. Bruninho.\nComo eu sempre disse, pese embora todos os erros arbitrais, ganha sempre o melhor. E o Porto foi Indescutivelmente o melhor.\nE na segunda posição, também ficou o que merecia ficar, o Benfica.\nO Sporting foi a grande desilusão, para quem gastou 80 Milhões. Para mim o Braga até merecia mais o terceiro lugar(grande segunda volta) mas claudicou nestas duas últimas jornadas.\nPese embora a minha terrível desilusão com a carreira do Benfica, foi um bom campeonato, disputado no limite, mas estragado e manchado, por todas as insinuações torpes que foram lançadas, até aos jogadores. Espero que isto seja bem punido. Este ambiente não pode mesmo continuar. Há mesmo que fazer uma reflexão profunda e séria.\nParabéns sinceros aos portistas, menos a esse inqualificável Francisco Marques, uma das personagens mais tenebrosas e perturbadoras da época.\nPior do que a classificação do Sporting é o estado em que se encontra. E como diz o Dragon, as consequências do não apuramento para a Liga dos Campeões não serão nada agradáveis.\nJuntando tudo estão criadas as condições para uma tempestade perfeita.\nO problema do Sporting é o presidente que tem e tão idolatrado que é pela massa associativa.\nQuando ontem perderam e atiram as culpas para jogadores(Rui Patrício, muito mal, ao não agradecer aos sócios) e treinador e deixam imune o presidente, está tudo dito, aturem-no!\nEstá visto, que quer arranjar argumentos, para correr com Jesus. Mas qualquer treinador que venha, terá os seus atritos com o Bruno.\nEu até acho que Jesus nem é técnico para o Sporting. Este é sempre a comprar jogadores caros, uns com valor, outros, bem inferiores, que muitos jovens que têm lá na academia, ou emprestados. Geraldes, Mateus ou Podence, bem aproveitados e treinados, podem valer milhões e com Jesus, não passarão da cepa torta.\nMas enquanto os sócios continuarem a tolerar este presidente, não vão deixar de continuar a ter todos os sonhos adiados, ano após ano.\nRodado, outros Presidentes, outros treinadores, historia igual!


fevereiro, 2010 | Meu Filho (encerrado)\n0\tBrinquedos: é só apertar o botão é um dos capítulos do livro Sob Pressão – Criança Nenhuma Merece Superpais, de Carl Honoré. Selecionei alguns trechos interessantes para compartilhar com vocês. A maior diversão, junto com as brincadeiras mais enriquecedoras, acontece mesmo com os brinquedos mais simples, aqueles que deixam mais lugar para a imaginação da criança.\nDepois de uma experiência da IPA realizada em Buenos Aires, os pais se reuniram para discutir as descobertas. Alguns ficaram surpresos com o fato de os brinquedos de alta tecnologia terem obtido tão pouca atenção. “Isso faz você se perguntar se essa coisa eletrônica não está mais dirigida aos pais do que às crianças”, disse uma mãe. “Talvez estejamos comprando esses brinquedos para exibirmo-nos ou para nos sentirmos pais melhores.”\nOutras dessas fábricas de brinquedo mostram-se mais cautelosas e preocupadas, pois não existem evidências sólidas de que os brinquedos educativos proporcionem uma melhora na cognição. A Dra. Kathleen Alfano, diretora de pesquisa infantil da companhia Fisher-Price, admite claramente: Não há provas de que esse tipo de brinquedo ajude as crianças a ficar mais inteligentes.”\nO Dr. Michael Brody, que leciona Crianças e a Mídia na Universidade de Maryland e preside o comitê de Televisão e Mídia da Academia Americana de Psiquiatria da Criança e do Adolescente, é um dos muitos que pensam que os brinquedos modernos muitas vezes são estruturados demais. “Brincar é o trabalho das crianças, e por isso os brinquedos básicos – blocos, bonecos, brinquedos de empurrar, argila, lápis de cor e papel – são as melhores”, afirma ele. “(Muitos brinquedos modernos) impõem às crianças as histórias de outra pessoa, e assim elas não desenvolvem sua própria imaginação.”\nComo pais, pensamos que o mais recente e mais caro dos brinquedos, especialmente se afirma ser educativo, seria a melhor coisa para nosso filho, mas nem sempre isto é verdade. As crianças precisam de brinquedos que lhes permitam ser crianças.”\n0\tDepois de se encantar imediatamente com a imagem, quem vê a primeira foto, acima, logo pensa: só pode ser montagem… Mas não é. As três fotos são parte da coleção de Tracy Raver e Kelley Ryden, que vão lançar, em breve, um livro chamado Sleeping Beauties: Newborns in Dreamland (“Belezas Adormecidas: Recém-Nascidos na Terra dos Sonhos”, em tradução livre)\nA publicação deve ser lançada em abril, mas vale a pena dar uma conferida no www.kelleyryden.com/babyblog. Uma foto mais encantadora do que a outra. Mas não é para qualquer bolso, não. Pais que estão levando os recém-nascidos ao estúdio das fotógrafas – que fica em Nebraska (EUA) – estariam desembolsando cerca de R$ 3 mil pela sessão. Fotos das fotógrafas Tracy Raver e Kelley Ryden (© Ryden-Raver LLC), que lançarão o livro “Sleeping Beauties: Newborns in Dreamland” Fonte: BBC Brasil\n2\tPassado o susto da perda de peso da pequena e as adaptações à amamentação, vamos tentar colocar em prática o método “Nana, nenê” para regularizar o sono da pequena.\nTodas as dicas do blog têm sido valiosas e, em relação ao sono, vão ao encontro do que a gente pensa. Por isso, preferimos seguir o método que tem o mesmo nome do livro Nana, Nenê. O título vem sendo considerado uma espécie de bíblia do sono para os pais de primeira viagem. Já vendeu mais de um milhão de exemplares e relata um sistema relativamente simples para “ensinar a criança a dormir sozinha”. Seg


(Divulgação Botafogo PB)\nMauro Fernandes, bastante conhecido em Pernambuco, pois dirigiu Náutico, Santa Cruz, Sport e Central, acaba de assumir o comando do Botafogo-PB pela segunda vez, pois lá já esteve no período 1986 a 1988. Ainda na Paraíba, treinou o Auto Esporte e o Campinense.\nAliás, ele conhece bem o Nordeste, porquanto passou também pelo Fortaleza-CE, CSA-AL, Sergipe-SE, Bahia e Vitória-BA. Promete botar o time para atacar, como a torcida gosta: “A essência do futebol é o gol. Acho que a alegria do torcedor é ver a equipe fazendo gols e vai ser dessa maneira que nós vamos trabalhar”.\nA primeira tarefa do técnico será colocar o Botafogo nas quartas de final da Copa do Nordeste 2020. Com 13 pontos, o Belo lidera um pelotão de pretendentes do Grupo A, que tem ABC e Sport (9) e CRB (8). Defenderá a vaga em casa contra o já classificado Vitória.